标题：钢丝镀锌层
范围
本标准规定了圆形钢丝锌或锌合金镀层质量的技术要求、试验方法及检验规则，适用于各种用途的热浸镀层（锌或锌合金镀层）及电镀镀层（锌或锌合金镀层）钢丝。
规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 470   锌锭
GB/T 2973  镀锌钢丝锌层质量试验方法
GB/T 2972  镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法
GB/T 2976  金属线材缠绕试验方法
技术要求
3.1  材料
3.1.1  镀锌用锌锭应符合GB/T 470中0～2号锌的规定。
3.1.2  热镀用锌-5%铝-混合稀土合金锭的化学成分应符合表1的规定。
表1锌-5%铝-混合稀土合金锭的化学成分                        %
Al
Ce+La
Fe
不大于
Si
不大于
Pb
不大于
Cd
不大于
Sn
不大于
其他元素每种
不大于
其他元素总量
不大于
Zn
4.7~6.2
0.03~0.10
0.075
0.015
0.005
0.005
0.002
0.002
0.04
余量
3.1.3  对于一步镀法，合金镀槽内熔体中的铝含量应控制在4.2%~6.2%；对于两部镀法，先镀锌（热镀锌或电镀锌），然后镀锌-5%铝-混合稀土合金，合金镀槽内熔体中的铝含量允许达到7.2%，以防止镀液中铝含量贫化。
3.2  锌层质量
3.2.1  钢丝锌层按重量分为八级，各级锌层重量应符合表2的规定。锌层级别按相应产品标准的规定执行。
3.2.2  钢丝锌合金层按重量分为三级，各级锌合金层重量应符合表3的规定。锌层级别按相应产品标准的规定执行。
3.2.3  钢丝的锌层牢固性缠绕试验应符合表4的规定。缠绕试验后，附着在钢丝上的锌层不得开裂或起层到用裸手指能够擦掉的程度。
3.2.4  钢丝的锌合金层牢固性缠绕试验应符合表5的规定。缠绕试验后，附着在钢丝上的锌层不得开裂或起层到用裸手指能够擦掉的程度。
表2锌层重量
钢丝直径，mm
锌层重量，g/㎡
不小于
A
AB
B
C
D
E
F
A1
B2
≤0.25                   
－
－
30
20
18
15
12
5
>0.25～0.40
－
－
50
30
25
20
12
5
>0.40～0.50
90
75
60
35
30
20
15
8
>0.50～0.60
110
90
70
50
35
20
15
8
>0.60～0.80
120
110
80
60
40
20
15
10
>0.80～1.00
150
130
90
70
50
25
18
10
>1.00～1.20
180
150
110
75
60
25
18
10
>1.20～1.40
200
160
120
85
60
25
18
14
>1.40～1.60
200
160
130
90
70
35
30
20
>1.60～1.80
220
180
130
100
70
40
30
20
>1.80～2.00
230
200
155
105
80
45
30
20
>2.00～2.20
230
200
155
110
80
50
40
25
>2.20～2.50
240
210
155
110
80
55
40
25
>2.50～2.80
250
220
165
120
90
65
45
25
>2.80～3.00
250
230
165
125
90
70
45
25
>3.00～3.20
260
230
165
125
90
80
50
25
>3.20～3.60
270
250
185
135
100
80
50
30
>3.60～4.00
270
250
190
135
100
85
60
30
>4.00～4.40
290
250
200
135
110
95
70
35
>4.40～5.20
290
270
245
160
110
95
70
40
>5.20～6.00
290
270
245
－
110
100
80
50
>6.00～7.50
290
290
－
－
－
－
－
－
>7.50～10.00
300
300
－
－
－
－
－
－
表3锌合金层重量
钢丝公称直径，mm
锌合金层重量，g/㎡
不小于
A级
B级
C级
>1.24~1.50
185
370
555
>1.50~1.75
200
400
600
>1.75~2.25
215
430
645
>2.25~3.00
230
460
690
>3.00~3.50
245
490
735
>3.50~4.25
260
520
780
>4.25~4.75
275
550
825
>4.75~5.50
290
580
870
表4锌层缠绕试验
钢丝直径，mm
缠绕试验
芯棒直径为钢丝直径的倍数
缠绕圈数不小于
≤0.30
1
6
>0.30~1.00
4
6
>1.00~2.00
5
6
>2.00~0.50
7
6
>7.50~10.00
钢丝试验应绕锌棒至少弯曲90°锌棒直径为钢丝直径的5倍
表5锌合金层缠绕试验
钢丝直径，mm
缠绕试验
芯（合金）棒直径为钢丝直径的倍数
缠绕圈数不小于
>1.24~2.25
3
8
>2.25~3.50
4
8
>3.50~5.50
5
8
3.2.5  经双方协议，镀锌钢丝可进行硫酸铜试验，浸置次数可按附录A的规定。
3.3  表面质量
3.3.1  钢丝的镀锌层应均匀、连续、不得有裂纹和没有镀上锌的地方。
3.3.2  钢丝的镀锌层可有不影响使用的局部斑点、闪点和个别的锌层堆积，但堆积的局部加大值不得超过钢丝直径正偏差的2倍。
3.3.3  电镀锌钢丝表面不得有裂纹以及明显的纵向拉痕，但可有局部深度不大于直径公差之半的划痕和擦伤。
3.3.4  当镀锌钢丝允许成品接头时，其接头处应做防腐处理。此时接头处的锌层重量和硫酸铜浸置次数不作判废依据。
试验方法
4.1  钢丝镀锌层的试验项目、试验方法和取样要求按表6的规定进行。
表6钢丝镀锌层的试验项目、试验方法和取样要求
序号
试验项目
试验方法
取样部位
1
锌层重量
GB/T 2973
任一端
2
硫酸铜试验
GB/T 2972
任一端
3
缠绕试验
GB/T 2976
任一端
4
表面质量
肉眼检查
任一部位
4.2  进行规定试验截取试样时，若钢丝端头有明显损伤，应截去损伤部分钢丝后再取试样。
5     检验规则
钢丝镀锌层的质量检查与验收按相应产品标准的规定执行。
附   录  A
（资料性附录）
硫酸铜试验浸置次数
钢丝直径，
mm
硫酸铜试验（浸置次数）
不小于
A
AB
B
C
D
E
F
A2
A2
60S
30S
60S
30S
60S
30S
60S
30S
60S
30S
60S
30S
60S
30S
60S
30S
≤0.25
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
>0.25～0.40
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
>0.40～0.50
1
1
1
－
－
1
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
>0.50～0.60
1
1
1
1
1
－
－
1
－
1
－
－
－
－
－
－
>0.60～0.80
1
1
1
1
1
－
－
1
－
1
－
－
－
－
－
－
>0.80～1.00
2
－
1
1
1
1
1
－
－
1
－
－
－
－
－
－
>1.00～1.20
2
－
2
－
1
1
1
－
－
1
－
－
－
－
－
－
>1.20～1.40
2
－
2
－
1
1
1
－
－
1
－
－
－
－
－
－
>1.40～1.60
2
1
2
－
1
1
1
1
1
－
－
1
－
1
－
－
>1.60～1.80
2
1
2
－
1
1
1
1
1
－
－
1
－
1
－
－
>1.80～2.00
2
1
2
－
2
－
1
1
1
－
－
1
－
1
－
－
>2.00～2.20
2
1
2
－
2
－
1
1
1
－
－
1
－
1
－
－
>2.20～2.50
3
－
2
－
2
－
1
1
1
－
－
1
－
1
－
－
>2.50～2.80
3
－
2
－
2
－
1
1
1
1
－
1
－
1
－
1
>2.80～3.00
3
－
2
1
2
－
1
1
1
1
1
－
－
1
－
1
>3.00～3.20
3
－
2
1
2
－
1
1
1
1
1
－
－
1
－
1
>3.20～3.60
3
－
3
－
2
－
1
1
1
1
1
－
－
1
－
1
>3.60～4.00
3
1
3
－
2
－
1
1
1
1
1
1
－
1
－
1
>4.00～4.40
3
1
3
－
2
－
1
1
1
1
1
1
1
－
－
1
>4.40～5.20
3
1
3
－
3
－
2
－
1
1
1
1
1
－
－
1
>5.20～6.00
3
1
3
－
3
－
－
－
1
1
1
1
1
－
－
1
>6.00～7.50
3
1
3
1
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
>7.50～10.00
4
－
4
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－